- 130 — 



Volgens deze bewerking moeten weeke versche beenderen 20%, 

 harde vaste beenderen 15% lijm opleveren. Natuurlijk worden hier- 

 bij de kooksels bij elke extractie zwakker en de laatste zuilen dus 

 met naar verhouding gering lijmgehalte in de verdampingstoe- 

 stellen komen. Hierdoor ontstaat een groot verbruik aan brand- 

 stoffen terwijl het noodzakelijk wordt, dat de vloeistof lang in het 

 vacuüm staat. Het zal dus aanbeveling verdienen, een grooter aan- 

 tal b.v. 6 bakken tot een batterij te verbinden, waarbij de opstelling 

 zoo zou moeten geschieden, dat uit den laatsten bak van de rij 

 regelmatig de hoog geconcentreerde oplossing afgelaten zou kun- 

 nen worden, terwijl de beenderen van den eersten bak geheel ';nt- 

 lijmd zouden worden. 



Zulke batterijen worden ook in grootere fabrieken gebruikt, wij 

 zullen ze evenwel niet nader beschrijven, daar hun werkwijzt m 

 principe geheel met het Zwillingerapparaat overeenkomt. 



Ik moet hierbij opmerken, dat men nog niet geslaagd is, een lijm- 

 extractie-methode te vinden bij welke men alle lijm, welke in de 

 beenderen is, zou kunnen verkrijgen; 5 — 8% lijm blijft steeds achter 

 d.w.z. er blijft in de beenderen ±: 1% stikstof achter, wat bij verder 

 gebruik van de bij de lijmfabricatie resteerende beenderen van 

 beteekenis is. Gewoonlijk wordt het ontlijmde beenderenschroot, het- 

 welk ±: 1 % stikstof en 20 — 30% phosphaten bevat, tot beenderen- 

 meel vermalen. Dit kan als meststof gebruikt. Daar het slechts weinig 

 assimileerbare (oplosbare) phosphaten bevat, wordt het in enkele 

 fabrieken in oplosbaar phosphaat omgezet. Wij zullen^ echter op 

 de beschrijving van cfeze omzetting niet ingaan, daar zij toi een 

 anderen tak van industrie behoort, n.1. tot die van de bereiding der 

 kunstmeststoffen. 



Het louteren. 



Het verkregen extract moet nu gelouterd en ingedampt worden 

 Het louteren gebeurt in groote bakken van enkele M^ inhoud, in 

 welke de temperatuur op 50—60" Celsius gehouden wordt. Het 

 extract, hetwelk dikwijls zeer troebel en zuur is, wordt hierbij met 

 kalk vermengd, wat een afzetten van onreinheden bevordert. Het 

 is aan te bevelen, vóór het toevoegen van kalk, den zuurgraad door 

 titratie met loog te bepalen. In plaats van kalk kunnen ook andere 

 louteingsmiddelen, zooals albumine, aluin, zinksulfaat met succes 



